Kristallographie.   Mineralphysik.  Mineralchemie.  -319- 
oberhalb  des  Temperaturintervalls  104—151°  (wobei  die  Temperatur  mit 
dem  Gehalt  an  T1N03  steigt);  rhombisch  (pseudoregulärl  oberhalb  des 
Intervalls  68—80°;  rhombisch,  und  zwar  wie  reines  T1N03,  unterhalb  des 
letzten  Intervalls.  Bei  einem  Gehalt  an,  Am  N  03  zwischen  3,2 — 5,8  °/0 
erhält  man  zweierlei  reguläre  Kristalle,  die  einen  mit  3,2,  die  anderen 
mit  5,8  °/0  AmN03,  von  denen  die  ersteren  unterhalb  104°  rhomboedrisch, 
unterhalb  68°  rhombisch ,  die  zweiten  unterhalb  104°  tetragonal  werden. 
Die  Menge  der  letzteren  nimmt  zu,  je  mehr  der  Gehalt  an  AmN08  sich 
5,8  °/0  nähert,  bei  höherem  Gehalt  entstehen  nur  tetragonale  Kristalle,  die 
aber  mit  noch  weiter  steigendem  Gehalt  an  Am  N  08  rhombisch  werden, 
angeblich  ganz  allmählich,  was  sich  daran  zeigt,  daß  der  Winkel  der 
optischen  Achsen  in  Öl  sich  allmählich  bis  12°  öffnet.  Die  tetragonalen 
Kristalle  gehen  durch  Druck  leicht  Schiebungen  in  Zwillingsbildung 
nach  {112}  ein,  die  rhombischen  ebenso  nach  Flächen  von  analoger  Lage, 
außerdem  aber  nach  {100}  (wobei  aber  die  optischen  Achsen  mit  ca.  90° 
Winkel  als  in  (110)  liegend  aufgefaßt  werden!).  Das  Verhalten  ist  also 
sehr  ähnlich  dem  der  Modifikation  ß  des  reinen  AmN03  (vergl.  vorher- 
gehendes Ref.  und  dies.  Jahrb.  1906.  II.  -164-).  Bei  35°  werden  diese 
rhombischen,  pseudotetragonalen  Kristalle  einachsig,  und  zwar  angeblich 
wieder  ganz  allmählich,  wobei  die  Zwillingsbiidung  nach  (100)  verschwindet. 
Kristalle  mit  einem  Gehalt  von  mehr  als  8,4%  AmN03  sind  rhombisch 
vom  Habitus  des  gewöhnlichen  AmN03.  O.  Mügge. 
P.  Wallerant:  Sur  l'isodimorphisme.  (Compt.  rend.  140. 
p.  447.  1905.) 
In  den  gewöhnlichen  Kristallen  des  Kaliumnitrat  wird  der  Winkel 
der  optischen  Achsen  in  {100}  mit  wachsendem  Zusatz  von  Rubidiumnitrat 
immer  kleiner,  öffnet  sich  dann  erst  für  rot,  schließlich  auch  für  blau 
in  {010}  (denselben  Effekt  hat  auch  eine  Erwärmung  des  reinen  Kalisalzes). 
Dabei  bleibt  der  Prismenwinkel  merklich  unverändert  (etwas  unter  120°), 
indessen  wird  die  Ausbildung  der  Kristalle  beim  Verhältnis  6  K :  10  Rb 
undeutlich,  und  bei  noch  höherem  Gehalt  an  Rb  entstehen  durch  Ausdehnung 
einer  Fläche  von  {010}  und  zweier  von  {110}  trigonale  Prismen,  deren 
Endflächen  anfangs  noch  monokline,  bei  stärkerem  Zusatz  aber  trigonale 
Symmetrie  aufweisen.  Zugleich  werden  die  Kristalle  einachsig  und  schwach 
positiv  doppeltbrechend.  Verf.  schließt  hieraus,  daß  zwei  Mischungsreihen 
vorliegen,  die  dem  gewöhnlichen  K  N  03  bezw.  Rb  N  03  entsprechen. 
Durch  Zusammenschmelzen  beider  Substanzen  entstehen  Mischkristalle 
(mit  allen  Verhältnissen  K  :  Rb)  vom  Typus  des  Kalkspat,  die  aber  beim 
Abkühlen  in  solche  der  ersten  vorher  beschriebenen  isomorphen  Reihe  sich 
verwandeln.  Die  Rb-reichsten  sind  wenig  beständig  [auch  bei  höherer 
Temperatur?  Ref.]  und  wandeln  sich  leicht  um  in  auch  optisch-einachsige, 
aber  schwach  negativ  doppeltbrechende,  die  Verf.  (anscheinend  nur  auf 
Grund  dieses  optischen  Verhaltens)  für  Glieder  einer  dritten  Mischungsreihe 
hält,  nämlich  für  Mischungen  des  gewöhnlichen  Rb-Salzes  mit  dem  gewöhn- 
